144 Trennung von Ruhidium und Cäsium. 



so dass, wenn man grössere Mengen von Material bear- 

 beitet, man grosse Mengen von Flüssigkeit zu bewältigen 

 hat und dass, selbst wenn man fractionirt arbeitet, die 

 Anwendung von Platin den Vorgang kostspielig macht 

 und die fabrikmässige Darstellung von vornherein hindert. 



Die Trennung als weinsaure Salze setzt die vor- 

 herige Anwendung der Platinsalze voraus. 



Redtenbacher versuchte, ob nicht die verschiede- 

 nen Alaune von K, Rb und Cs durch fractionirte Krystal- 

 lisation sich trennen Hessen und diese Versuche gelangen. 



In der chemischen Fabrik des Herrn Dr. Würth 

 stellt Dr. Schorm Lithionpräparate aus dem mährischen 

 Lepidolith von Roczna in grossem Massstabe dar. Von 

 ihnen erhielt Redtenbacher das Material zu seinen 

 Versuchen. Bei Bearbeitung der Rückstände, aus welchen 

 das LiCl ausgezogen war, um daraus mit Platinsalz das 

 Cs und Rb zu gewinnen, fiel die Ausbeute, den bisherigen 

 Erfahrungen entgegen, so geringe aus, dass auf einen 

 Verlust dieser Metalle in den Operationen der Fabrik ge- 

 schlossen werden musste, da auf einen ungeheueren Ueber- 

 schuss von Kalium ganz unbeträchtliche Mengen von Ru- 

 bidium und nur Spuren von Cäsium sich vorfanden. Der 

 Lepidolith wird in der genannten Fabrik mit Schwefel- 

 säure aufgeschlossen, die geglühte Masse mit Wasser 

 ausgezogen, die wässerige Lösung zur Krystallisation ein- 

 gedampft, um die meiste Thonerde als Alaun zu entfer- 

 nen. Wenn man die Schwerlöslichkeit der Alaune im 

 Verhältnisse der Zunahme des Aequivalents ebenfalls zu- 

 nimmt, so mussten in den ersten Alaunkrystallisationen 

 obiger Fabrik sich vorzüglich Rubidium und Cäsium fin- 

 den. Die ersten Alaunproben, welche Redtenbacher 

 aus der Fabrik erhielt, gaben schon ohne vorheriges Um- 

 krystallisiren das deutlichste Spectrum von Rubidium und 

 Cäsium. 



Es wurden hierauf 37 Pfd. Alaun in Arbeit genommen 

 und daraus durch eine Reihe von Krystallisationen aus 

 Wasser 1/4 Pfd. reiner Cäsiumalaun, 1/2 Pfd. reiner 

 Rubidiuraalaun und 2 Pfd. eines vollkommen kalifreien 

 Gemenges von Rubidium- und Cäsiumalaun erhalten, wel- 

 ches erst später aufgearbeitet werden soll. In der Mut- 

 terlauge fand sich als das leichtest lösliche Salz auch der 

 Thalliumalaun mit starkem Eisenoxydgehalte. 



Bei dieser Veranlassung wurden einige Eigenschaften 

 des Rubidium- und Cäsium alauns näher untersucht. Schon 

 Bunsen beobachtete die Krystallgestalt derselben als 



